ET SES ALLIAGES. 26! 



Elasticité. 



Modales en tonnes 

 Désignation des barres par mm^ 



Nickel forgé (Sociélé du Ferro-nickel, 1891) 21.7 



Nickel élire (Basse et Selve, 1892) 21,2 



Nickel élire (Société française du nickel, 189o) 21,1 



Nickel élite et raholé (idem.) 2i,o 



Bronze blanc à 35 % Ni (Soc. du Ferro-Nickel) lo,o 



Bronze blanc à 40 % ^'i (Basse el Selve) 17,3 



Dilatation. 



Dilatation moyenne 

 Désignation des barres entre 0° et 6° 



Nickel (Société da Ferro-.\icW, 1S91) ex = (l2,6ooH-0,00oo0 6)10-6 

 Nickel (Société française da nickel. 1891) a = (^12,o23 + 0,006(31 6) 

 Nickel (Basse et Selve)! a = (12,491 4-0,00702 8^ 



Nickel (Société do Ferro-Mckel, 1895)' a = ( 12.493 -f 0,00790 H) 

 Nickel (Société française du nickel, 1895)^ a -= (12,ool -|- 0,00o42 6) 

 Bronze blanc a 3o " « Ni a = J 4,(306 + 0,00oo4 6) 



Bronze blanc à 40 ° o Xi ' a = (14,479 -f 0,00448 6) 



L'inspeclion de ces tableaux montre que le nickel de 

 diverses provenances est de qualité très uniforme ; il 

 possède une remarquable rigidité, qui diffère peu d'un 

 échantillon à l'autre, quel que soit le traitement subi. 

 L'écrouissage, qui recule beaucoup la limite élastique, 

 élève très peu le module. Quant à la dilatation, elle est 

 représentée, pour les quatres barres les plus récentes, par 

 des formules sensiblement équivalentes, desquelles on 

 déduit les allongements suivants en microns par mètre 

 exprimés, comme les formules d'où ils sont déduits, dans 

 l'échelle du thermomètre à hydrogène. 



' Règles terminées par la Société Genevoise. 



